am Hausmannit und dessen optische Eigenschaften. 
77 
machen sich als Parkettierung bei lamellenreichen Kristallen auf 
(001) mehr als die Spaltung // (111) bemerklich. 
Durch starkes Glühen entstehen keine Lamellen, auch nicht 
beim Abschrecken; beim Erhitzen in der Gebläseflamme erhalten 
die Kristalle einen rötlichbraunen Überzug, und die der Flamme 
selbst zugekehrten Teile runden sich etwas an den Kanten und 
bedecken sich mit einer etwas runzeligen, anscheinend durch ober- 
flächliche Schmelzung entstandenen Haut, welche sich abheben 
läßt. Sie ist rötlichbraun bis rötlichgelb durchsichtig und läßt 
trotz ihrer wenig glatten Oberflächen und infolgedessen von Stelle 
zu Stelle wechselnden Interferenzfarbe u. d. M. erkennen, daß sie 
aus einem Aggregat stark doppelbrechender Kristalle mit zahllosen 
Fig. 4 (beliebig). 
sich durchkreuzenden Zwillingslamellen besteht, welche z. T. 
(vielleicht erst beim Ablösen oder beim Einbetten) auch stark ver- 
bogen sind (Fig. 5). Auch diese feinen Häutchen werden wie der 
Hausmannit schon bei schwachem Erhitzen völlig undurchsichtig. 
Da Mn 3 0 4 beim Erhitzen zwischen 940 bis 1300° unver- 
änderlich ist 1 , weder Sauerstoff abgibt noch aufnimmt, können 
diese feinen Häutchen kaum etwas anderes sein als aus Schmelz- 
fluß kristallisierter Hausmannit. Daß sie nicht Mn 2 0 3 sind, 
das während der Erkaltung unterhalb 940° entstanden sein könnte, 
wird dadurch wahrscheinlich, daß wenigstens das natürliche Mn 2 0 3 , 
der Braunit 2 , andere Eigenschaften zeigt. Er wird zwar in 
feinen Splittern kantendurchscheinend, aber viel schwieriger und 
1 Miolati in Abegg’s Handb. d. anorg. Ch. IY, 2. p. 800 1913. 
2 Ob der Braunit mit reinem Mn 2 0 3 vergleichbar ist, erscheint nach 
seinem erheblichen Gehalt an Si0 2 allerdings etwas zweifelhaft. 
